Liebiscb und Rubens: über die optischen Eigenschaften einiger Kristalle. II 889 



Strahlen je zwei Maxima erkennen, von welchen das kurzwelligere bei 

 46 ix, (Ins langwelligere jenseits 1 iopt gelegen ist. IM'' beiden Kurven 

 schneiden sich bei 105 u derart, daß unterhalb dieser Wellenlänge der 

 ordentiiehe Strahl, oberhalb dagegen der außerordentliche Strahl das 

 höhere Reflexiönsvermögen aufweist , 



Eisen s pa 1 . EeC< > . 



Unsere Messungen wurden an einem großen, parallel zur Achse 



geschnittenen Eisenspatkristall vorgenommen, welchen wir, ebenso 



wie den Natronsalpeterkristall, der Güte des Herrn Clemens Schafes 



verdanken. Die Schnittfläche zeigte einige Sprünge und Spalten von 



■ 



nicht unbeträchtlicher Breite, welche die Anbringung einer Kurrektion 

 von 4 Prozent bei der Messung des Reflexions Vermögens erforderlich 

 machten. Das Ergebnis der Versuche zeigt Fig. 8. Beide Strahlen 

 besitzen zwei Maxima,, welche für den ordentlichen etwa bei 30 uw<\ 

 51 u. für den außerordentlichen bei 27 und 50// gelegen sind. Ein 

 /weiter von uns untersuchter Eisenspatkristall zeigte mit dem zuersl 

 benutzten gul übereinstimmende Werte. 



/.in kspal . ZnCOj. 



Bei der Untersuchung des Zinkspats wann wir, wie bereits im 

 Anfange hervorgehoben wurden ist, auf die Benutzung eines kristalli- 

 nischen Aggregats angewiesen. Dasselbe zeigte seharf ausgeprägte 



struktur, und es ergab sich, daß die Faserriohtung mit der Lage 

 der optischen Achse der einzelnen Kristalle zusammenfiel. Hierdurch 



